364 MÉMOIRE SUR LES ÉCLATEMEKTS DES CAiNONS , ETC. 



)) ténacité de 26000 à Saooo, à une seule exceplion près, ont soutems 

 » les 5oo coups de service : et rexception, comnie on verrà par la suite 

 )) des tirs, n est pas d'un caractère décisif. En totalité les irrégularités 

 » paraissent étre moindres pour les ténacités comprises entre ces limites 

 )) que pour celles ayant des limites plus cu moins gi^andes ». 



En Amériquej sur le niéme sujet^ parut encore en 1861 le Rapport 

 des expériences faites dans l'Arsenal d'Alleghany par le Capitaine Rodman 

 du département de l'artillerie des Etats-Unis, de l'année 1857 à l'année 

 i858, afin de de'terminer les proprie tés du metal à canon^ et la résistance 

 que les canons peuvent opposer à la force d'explosion , la pression 

 acluelle par pouce carré dévolue aux diflférentes charges de poudre et 

 projectiles , etc. 



Il suffira d'en rapporter ici les extraits les plus intéressants pour 

 robjet de ce Mémoire ; le but de l'auteur ayant en outre élé de démontrer 

 l'avantage de sa nouvelle méthode de couler les canons à noyau et avec 

 lame refroidie par un courant d'eau. Le passage suivant de la Préface 

 est d'abord très-remarquable. «■ Peu ou aucun des sujets expérimentés 

 » ne sont regardés comme épuisés^ les expériences étant dans la plupart 

 » des cas faites dans les limites d'incertitude^ sans qu on soit parvenu 

 )) à une vérité absolue ». 



Dans le rapport des bons et des mauvais canons, à la page l'ò'j , 

 on Ut: « Sur 9 colombiades d'expérience coulées pleines, une seule a 

 » été bonne; sur 6 colombiades coulées vides, trois furent bomies, ayant 

 )) fait i5oo, 1600 et 2452 coups respectivement sans éclater. 



» Il n'est pas hors de propos, pour démontrer la necessitò de fairc 

 « de plus grandes recherches sur les propriétés de la fonte de fer, et 

 » sur son application à la fabrication des canons, de s'arréter sur certains 

 » faits de Fhistoire de la coulée des canons avant 1849. ^^ durée très- 

 » courte de la première paire de canons de 8 pouces expérimentés, 

 » lesquels furent coulés dans cette année , fut attribuée à la qualité 

 » inférieure de la fonte de fer employée. Deux années furent épuisées 

 » dans la recherche d'une raeilleure qualité de fonte de fer , laquelle 

 » fut certainement troiivée , et en 1857 on coula une autre paire de 

 » canons de 8 pouces. 



)> La fonte de fer de cette dernière paire de canons avait une 

 » ténacité d environ 38ooo livres, tandis que la ténacité de la fonte de fer 

 » de la première paire était seulement comprise entre 27 et 28000 livres. 



